## PENGARUH PENAMBAHAN SORBITOL TERHADAP KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA EDIBLE FILM BERBAHAN DASAR PATI GANDUM

## (Effects of sorbitol addition to physicochemical characteristics of wheat starch based edible film)
Diva Nathania Riyanto a* , Adrianus Rulianto Utomo a , Erni Setijawati a
a Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia
* Penulis korespondensi Email: diva.licious@hotmail.com

## ABSTRACT
The usage of plastics as food packaging is very widely used in Indonesia. Plastic is a packing material which still dominates because as a good barrier properties against oxygen, carbon dioxide and water vapor. The weakness of this plastic is its non  biodegradable characteristic so to overcome this problem, an alternate packaging material is developed by making the packaging biodegradable and edible. Wheat starch granule has a lipid amount of 0,7 to 1,4%, wheat starch has amylose content quite high at 25%. The existence of lipid which will tend to complex with the amylose of the starch and reduce its water-binding capacity. This study aimed to determine the effects of sorbitol on the physicochemical characteristics of the edible film. This study uses a  mathematical data analysis regression which consists of a single factor, the  addition of sorbitol concentration factor with seven levels of treatment: 1%; 1,2%; 1,4%; 1,6%; 1.8%; 2%; 2,2% (w/w). Edible film has water content 5.7 - 11.46% ; percent elongation 2,56 - 11,94% ; percent of dissolution 39,14 – 64,04% ; water vapor permeability 5,49 x 10 -9 – 1,67 x 10 -9 g/m.h.Pa, and tensile strength 132,04 – 339,15 kg/cm 2 .
Keywords: packaging, edible film, wheat starch, sorbitol

## ABSTRAK
Pembuatan edible film dengan berbagai macam pati dapat digunakan, namun kelemahannya yaitu bersifat hidrofilik dan memiliki kelarutan terhadap air tinggi. Granula pati gandum memiliki jumlah lipid sebesar 0,7 - 1,4%, pati gandum juga  memiliki jumlah amilosa cukup tinggi yaitu sebesar 25%. Keberadaan lipid  dan amilosa tersebut mampu membentuk suatu kompleks yang mampu  menurunkan kemampuan untuk mengikat air, sehingga jika digunakan sebagai bahan dasar pembuatan edible film akan memiliki kelarutan yang  rendah terhadap air . Edible film dengan bahan dasar pati gandum masih  memiliki kelemahan yaitu kurang elastis, sehingga perlu ditambahkan sorbitol sebagai plasticizer agar dihasilkan edible film yang lebih elastis dan  tidak mudah rapuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  penambahan sorbitol terhadap karakteristik fisikokimia edible film yang  dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data matematis yaitu analisis regresi yang terdiri dari satu faktor yaitu faktor penambahan konsentrasi sorbitol dengan tujuh level perlakuan yaitu sebesar 1 %; 1,2%; 1,4%; 1,6%; 1,8%; 2%; 2,2% (b/b). Parameter yang akan diujikan adalah kadar air, kuat tarik, persen pemanjangan, permeabilitas uap air dan persen kelarutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan sorbitol dapat  meningkatkan kadar air, persen pemanjangan, persen kelarutan dan permeabilitas uap air, serta menurunkan nilai kuat tarik. Nilai kadar air berkisar 5,7 - 11,46% ; nilai persen pemanjangan 2,56 - 11,94% ; nilai persen kelarutan 39,14 – 64,04% ; nilai permeabilitas uap air 5,49x10 -9 –  1,67x10 -9 g/m.h.Pa, serta nilai kuat tarik sebesar 132,04 –  339,15 kg/cm 2 .
Kata kunci : kemasan, edible film , pati gandum, sorbitol

## PENDAHULUAN
Kemasan plastik sebagai pengemas makanan telah menjadi fokus  utama dalam upaya untuk mengurangi limbah (Larotonda, 2007). Edible film dapat digunakan sebagai salah satu allternatif kemasan makanan yang  bersifat ramah lingkungan dan dapat mempertahankan kualitas makanan. Edible film merupakan lapisan tipis yang melapisi suatu bahan pangan dan  layak dimakan, serta dapat digunakan untuk mengemas suatu produk  pangan. Pada penelitian ini digunakan pati gandum dengan alasan granula  pati gandum mengandung lipid sebesar 0,7-1,4% diantaranya glikolipid dan fosfolipid (Morison, 1989). Keberadaan lipid tersebut menyebabkan karakteristik granulanya bersifat hidrofobik serta mampu membentuk  senyawa kompleks dengan amilosa dan dapat menurunkan kemampuannya untuk mengikat air. Pembuatan edible film dilakukan dengan menggabungkan pati gandum dan sorbitol karena peneliti ingin  menghasilkan edible film yang kuat, elastis, tidak mudah rapuh serta  kelarutannya terhadap air rendah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan edible film yang memiliki karakteristik fisikokimia yang baik.

## BAHAN DAN METODE

## Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pati  gandum diperoleh dari PT. ILUFAT, sorbitol diperoleh dari PT. Cargill dan  air minum dalam kemasan (AMDK) diperoleh dari swalayan di Surabaya.

## Pembuatan Edible Film
Proses pembuatan edible film dapat dilihat pada Gambar 1.

## Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan metode analisis data dalam bentuk model matematis. Model dipilih sesuai dengan batas nilai r >
Gambar 1. Tahapan Pembuatan Edible Film Berbahan Dasar Pati Gandum
0,8. Pemilihan r > 0,8 dikarenakan semakin tinggi nilai r maka secara otomatis nilai R 2 mendekati 1, sehingga semakin besar pula keandalan model yang digunakan. Pengujian kuat tarik dan persen pemanjangan dilakukan di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (Jl. Sukonandi no. 9, Jogjakarta). Pengujian  ini menggunakan standar ASTM D 882. Pengujian kadar air dianalisis dengan metode thermogravimetri yang mengacu pada AOAC. Pengujian persen kelarutan dihitung dengan melarutkan sampel pada air bersuhu 80°C dan ditimbang berat keringnya. Pengujian permeabilitas uap air dilakukan dengan mengkondisikan sampel pada suasana jenuh dan dihitung laju permeabilitas uap airnya.
Penyemprotan cetakan dengan alkohol 70%
Pemanasan dengan waterbath
95 o C sambil diaduk Edible Film Pengeringan di cabinet dryer (55 o C, 6 jam) Pencetakan 75 mL (15 cm x 30 cm) Pencampuran Air Penimbangan Pati, Gandum, Sorbitol Pengujian : -  Kuat tarik -  %Pemanjangan -  %Kelarutan
-  Kadar air
-  Permeabilitas uap air

## Analisis Statistik
Rancangan ini terdiri dari satu faktor yaitu faktor penambahan konsentrasi sorbitol, yang terdiri dari tujuh level perlakuan 1%; 1,2%; 1,4%; 1,6%; 1,8%; 2%; 2,2% dari volume suspensi pati (b/b). Pengulangan dilakukan sebanyak 3 tiga kali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian kadar air edible film dengan bahan dasar pati gandum dengan penambahan sorbitol berkisar antara 5,69 – 11,62%. Hasil model  matematis regresi linear untuk pengujian kadar air diperoleh persamaan  dengan nilai y = 3,9502x + 2,1777 dengan nilai R² = 0,9616 yang menunjukan bahwa perubahan kadar air dipengaruhi 96,16% oleh sorbitol  dan nilai r yaitu sebesar 0,9806  yang menunjukkan bahwa hubungan yang  sangat erat antara perlakuan penambahan sorbitol terhadap kadar edible  film. Intersep sebesar 2,1777 menunjukan apabila penambahan sorbitol sebesar 0% akan menghasilkan nilai y atau kadar air sebesar intersep  tersebut. Slope sebesar 3,9502 menunjukan nilai rata-rata kadar air akan  meningkat sebesar 3,9502% untuk setiap kenaikan penambahan sorbitol. Grafik uji linear untuk pengaruh penambahan sorbitol terhadap kadar air edible film dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Pengaruh Penambahan Sorbitol terhadap Kadar Air Edible Film
Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa penambahan sorbitol  hingga 2,2% akan meningkatkan kadar air. Sorbitol merupakan plasticizer yang mempunyai gugus OH, keberadaan gugus OH tersebut bersifat hidrofilik yang mampu mengikat air. Selama pengeringan disuhu ruang,  gugus
OH sorbitol tersebut mampu mengikat air. Setelah dilakukan  pengujian kadar air dengan metode thermogravimetri, keberadaan air tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga akan diuapkan. Oleh karena itu,  semakin banyak sorbitol yang ditambahkan maka semakin banyak pula air  yang akan teruapkan. Jumlah gugus OH pada matriks edible film juga dipengaruhi oleh jumlah amilosa dan amilopektin pada pati gandum. Pati gandum memiliki rasio amilosa:amilopektin yaitu 1:3. Menurut Pomeranz  (1991) amilopektin memiliki kemampuan memerangkap air lebih banyak  dibandingkan dengan amilosa namun kurang dapat mempertahankannya.
Pengujian kuat tarik edible film menggunakan metode uji ASTM D  882. Hasil kuat tarik edible film berkisar antara 121,02  -  355,37 kg/cm 2 yang dapat dilihat pada Lampiran B. Nilai yang semakin besar menunjukan  bahwa nilai kuat tarik edible film yang diuji juga semakin kuat karena dibutuhkan gaya yang besar untuk menarik. Grafik hasil uji regresi linear untuk pengaruh penambahan sorbitol yang ditambahkan terhadap kuat tarik edible film dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Pengaruh Penambahan Sorbitol terhadap Kuat Tarik Edible Film
Berdasarkan hasil regresi linear pengujian kuat tarik diperoleh persamaan y = -186,18x + 530,69 dengan nilai R² = 0,9709 yang  menunjukan perubahan kuat tarik dipengaruhi 97,09% oleh sorbitol. Slope yaitu  -186,18 berarti nilai rata-rata kuat tarik menurun sebesar 186,18  kg/cm 2 untuk setiap kenaikan konsentrasi sorbitol. Intersep sebesar 530,69  menunjukan bahwa apabila penambahan konsentrasi sorbitol sebesar
Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi Journal of Food Technology and Nutrition Vol 16 (1): 14-20, 2017.
0% akan menghasilkan nilai kuat tarik sebesar intersep tersebut. Pada Gambar  3. dapat dilihat bahwa penambahan sorbitol 1 – 2,2% akan menurunkan nilai kuat tarik edible film. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2010) yang menyatakan bahwa  semakin tinggi konsentrasi sorbitol yang ditambahkan pada edible film menggunakan kitosan akan menghasilkan nilai kuat tarik yang semakin kecil.  Penggunaan jenis plasticizer pada edible film juga akan  mempengaruhi kuat tarik yang dihasilkan. Penambahan sorbitol sebagai plasticizer menyebabkan molekul- molekul plasticizer di dalam larutan  tersebut terletak diantara rantai ikatan biopolimer dan dapat berinteraksi dengan membentuk ikatan hidrogen dalam rantai ikatan antar polimer sehingga menyebabkan interaksi antara molekul biopolimer menjadi semakin berkurang.
Hasil regresi linear penguji persen pemanjangan diperoleh persamaan  y = 7,7607x  –  5,8938 dengan nilai R 2 sebesar 0,9744 yang menunjukan  bahwa perubahan persen pemanjangan dipengaruhi 97,44% oleh sorbitol  yang ditambahkan pada edible film . Penambahan sorbitol mengakibatkan penambahan persen pemanjangan sebanyak rata-rata 7,7607% untuk setiap perlakuan. Nilai intersep yaitu -5,8938 menunjukan apabila penambahan  sorbitol sebesar 0% akan menghasilkan persen pemanjangan sebesar nilai intersep tersebut. Grafik hasil uji regresi linear untuk pengaruh penambahan sorbitol terhadap persen pemanjangan edible film dapat dilihat pada Gambar 3. dibawah ini.
Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa penambahan sorbitol 1 –  2,2% sebagai plasticizer akan meningkatkan pertambahan panjang edible film pada saat ditarik. Mekanisme sorbitol sebagai plasticizer yaitu karena  sorbitol merupakan senyawa hidrofilik dengan berat molekul rendah yang dapat masuk kedalam jaringan intermolekuler polisakarida. Sorbitol dapat membuat jarak antar molekul semakin lebar dan menghasilkan sifat fleksibel dan
menurunkan tingkat kerapuhan film yang dihasilkan. Hasil pengujian ini sesuai dengan hasil pengujian kadar air. Penambahan sorbitol yang semakin banyak akan meghasilkan edible film yang memiliki kadar air lebih tinggi. Kadar air yang semakin tinggi akan menghasilkan sifat yang semakin lentur sehingga nilai persen pemanjangan edible film juga akan semakin meningkat.
Gambar 3. Pengaruh Penambahan Sorbitol terhadap Persen Pemanjangan
Edible Film
Menurut McHugh dan Krotcha (1994) dalam Akili dkk. (2012),  penggunaan plasticizer cenderung menurunkan nilai kuat tarik dan meningkatkan persen pemanjangan pada edible film . Hasil persen pemanjangan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani  (2012) yaitu perlakuan penambahan sorbitol yang semakin tinggi akan meningkatkan kemuluran karena adanya peregangan ruang intermolekul  struktur matriks edible film.
Permeabilitas uap air merupakan pergerakan uap air dalam unit  waktu tertentu melalui suatu unit area pada suhu dan kelembaban tertentu.  Laju transmisi uap air ( water vapour transmission rate/ WVTR) ditentukan  dengan cara film yang akan diuji dilapisi pada gelas yang berisi 20 gram gel  silika kering dan ditempatkan pada eksikator yang didalamnya berisi larutan NaCl jenuh (RH ± 89%), uap air yang terdifusi melalui film akan diserap  oleh silika gel sehingga akan menambah berat silika gel tersebut. Penimbangan dilakukan hingga hari ke tiga.
Hasil pengujian permeabilitas  uap air didapatkan nilai berkisar 6,0 x 10 -9 sampai 1,6 x 10 -8 g/m.h.Pa. Data  yang diperoleh dibuat persamaan regresi linier, sehingga diperoleh kurva  regresi linear yang dapat dilihat pada Gambar 4.
Berdasarkan hasil regresi linear pengujian permeabilitas uap air edible film diperoleh persamaan y = 9x10 -9 x  –  5x10 -9 dengan nilai R 2 sebesar 0,8978 yang menunjukan bahwa perubahan permeabilitas uap air,  dipengaruhi 89,78% oleh sorbitol yang ditambahkan pada edible film. Setiap penambahan sorbitol mengakibatkan penambahan nilai permeabilitas  uap air sebanyak rata-rata 9x10 -9 g/m.h.Pa untuk setiap perlakuan. Intersep  sebesar  –5x10 -9 menunjukan bahwa apabila penambahan sorbitol sebesar  0% menghasilkan nilai permeabilitas uap air sebesar intersep tersebut.
Pada  Gambar 4.  dapat dilihat bahwa semakin banyak sorbitol  yang ditambahkan pada film akan menyebabkan permeabilitas uap air film semakin besar. Peningkatan nilai permeabilitas uap air dikarenakan selain  dari bahan dasar film yaitu pati gandum sendiri yang memiliki gugus OH sehingga bersifat hidrofilik, plasticizer berupa sorbitol juga bersifat hidrofilik sehingga transfer uap air dari lingkungan ke permukaan sampel film menjadi lebih cepat. Pengujian ini juga sesuai dengan pendapat Galietta, dkk. (1998) dan Khwaldia, dkk. (2004) yang menyatakan bahwa  laju transmisi uap air meningkat seiring dengan meningkatnya plasticizer yang ditambahkan pada edible film .
Menurut Santoso (2004), pori-pori kecil mengakibatkan film berbahan dasar pati memiliki laju permeabilitas rendah terhadap uap air dan  gas. Pati gandum memiliki sejumlah lipid 0,7-1,4% diantaranya glikolipid dan fosfolipid. Keberadaan lipid tersebut menyebabkan sifatnya yang hidrofobik sehingga mampu menghambat transfer uap air. Mekanisme sorbitol dalam mempengaruhi permeabilitas uap air film adalah memperbesar volume bebas antar rantai polimer sehingga mempermudah transfer molekul air (Donhowe dan
Fennema, 1993; McHugh dan Krochta, 1994).
Gambar 4. Pengaruh Penambahan Sorbitol terhadap Permeabilitas Uap Air Edible Film
Pengujian persen kelarutan edible film pada penelitian ini dilakukan dengan mencelupkan sampel edible film pada air bersuhu 80°C.  Hasil persen kelarutan berkisar 39,14 –  64,04% yang dapat dilihat pada  Lampiran B.  Hasil regresi linear pengujian persen kelarutan didapat persamaan  y = 20,924x + 17,4090 dengan nilai R² sebesar 0,9740. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukan bahwa perubahan persen kelarutan  dipengaruhi 97,41% oleh sorbitol. Nilai r sebesar 0,9869 menunjukan  bahwa perlakuan penambahan sorbitol yang ditambahkan memberi hubungan yang sangat erat dengan persen kelarutan edible film, serta nilai  positif menunjukan bahwa hubungan antar kedua variabel tersebut searah. Setiap penambahan sorbitol mengakibatkan penambahan persen kelarutan  rata-rata  sebesar 20,924%. Nilai intersep 17,409 menunjukan apabila penambahan sorbitol 0% akan menghasilkan persen kelarutan sebesar  intersep tersebut. Grafik hasil uji regresi linear untuk pengaruh penambahan sorbitol terhadap persen kelarutan edible film dapat dilihat pada Gambar 5.
Persen kelarutan tinggi dari edible film menunjukan bahwa sorbitol memiliki afinitas yang kuat terhadap molekul air, serta berat molekul rendah membantu masuknya sorbitol diantara rantai polimer, sehingga meningkatkan volume ruang bebas antara rantai polimer (Sanyang, 2015). Menurut Bourtoom (2008), bahan-bahan pembentuk
Gambar 5. Pengaruh Penambahan Sorbitol terhadap Persen Kelarutan Edible Film
edible film yang bersifat hidrofilik ini akan lebih cepat larut dalam air dibandingkan dengan bahan yang bersifat hidrofobik seperti lilin lebah, wax , dan parafin. Pati gandum sendiri memiliki sejumlah lipid sebesar 0,7 -  1,4% sehingga juga memliki sifat hidrofobik. Oleh karena itu, keberadaan lipid tersebut juga akan mengurangi kelarutan edible film.

## KESIMPULAN
Penambahan sorbitol 1-2,2% menunjukan pengaruh serta hubungan yang sangat erat terhadap kadar air, kuat tarik, persen pemanjangan,  permeabilitas uap air dan persen kelarutan edible film . Nilai kadar air  berkisar 5,7-11,62%; nilai persen pemanjangan 2,56-11,94%; nilai persen kelarutan 39,14-64,04%; nilai permeabilitas uap air 5,49x10 -9 -1,67x10 -9 g/m.h.Pa , serta nilai kuat tarik sebesar 132,04-339,15 kg/cm 2 .

## DAFTAR PUSTAKA
Averous, L. 2004. Biodegradable Multiphase System Based on Plasticized Starch: A Review,  Journal of  Macromolecular Science. United Kingdom.
Bourtoom, T. 2008. Edible Film and Coatings; Characteristics and Properties, Int. Food Res. J., 15 (3), 1-12.
Donhowe, I.G. dan O. Fennema. 1994. Edible Films and Coatings Characteristics, Formation, Definitions, and Testing Methods. Academic Press Inc. London. Galietta, G., D. Gioia.,  Guilbert., and Cuq. 1998. Mechanical and Thermomechanical Properties of Films Based on Whey Proteins as Affected byPlasticizer and
Crosslinking Agents. J. Dairy Sci, 81:3123-3130.
Krochta, J.M., A.B. Elisabeth, O.N.C. Myrna. 1994. Edible Coating and Film to Improve Food Quality.  Technomic Publ. Co. Inc. Pensylvania, USA.
Krochta, J.M., De Mulder-Johnston, C. 1997. Edible and Biodegradable Polymer Films: Challenges and Opportunities, J. Food Technol.,
51(2), 61–74.
Larotonda, Fábio D.S. 2007. Biodegradable Films and Coatings Obtained from Carrageenan from Mastocarpusstellatus and Starch from Quercussuber .  Thesis. Department of Chemical Engineering, University of Porto, Porto.
Morisson, W. R. 1989. Uniqueness of Wheat Starch. Pages 193-214 in: Wheat is Unique. Y.
Pomeranz, ed. Am. Assoc Cereal Chem.: St.  Paul, MN Pomeranz Y. 1991. Functional Properties of Food Components.  San Diego: Academic
Press Inc. Wijayanti, A. dan Harijono. 2014. Pemanfaatan Tepung Garut ( Marantaarrundinaceae ) sebagai Bahan Pembuatan Edible Paper dengan Penambahan Sorbitol. Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol.3
(4):1367-1374. Diunduh 16 November
2014.
Winarno, F.G., 1997. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## Lampiran B Hasil Pengujian Edible Film

## B.1.  Tabel Hasil Pengujian Kadar Air
Kadar Air (%) Ulangan Rata-rata SD 1 2 3 1% 6,1 5,38 5,62 5,7 0,3666 1,20% 7,57 7,15 7,25 732,333 0,21939 1,40% 7,86 7,77 7,66 77,633 0,1002 1,60% 8,82 8,49 8,65 865,333 0,16503 1,80% 9,78 9,15 9,11 93,467 0,3758 2,00% 9,96 9,78 9,78 9,84 0,10392 2,20% 11,33 11,55 12 116,267 0,34152

## B.2. Tabel Hasil Pengujian Permeabilitas Uap Air
Permeabilitas Uap Air (g/m.h.Pa) Ulangan Rata-rata SD 1 2 3 1% 4,65E-09 5,68E-09 6,15E-09 5,49E-09 7,67E-10 1,20% 6,12E-09 6,62E-09 7,11E-09 6,62E-09 4,95E-10 1,40% 7,76E-09 6,71E-09 8,90E-09 7,8E-09 1,1E-09 1,60% 8,68E-09 9,11E-09 7,32E-09 8,4E-09 9,3E-10 1,80% 1,01E-08 9,26E-09 9,71E-09 9,69E-09 4,2E-10 2,00% 1,54E-08 1,37E-08 1,48E-08 1,5E-08 8,6E-10 2,20% 1,46E-08 1,98E-08 1,58E-08 1,7E-08 2,7E-09 B.3. Tabel  Hasil Pengujian Persen Kelarutan Persen Kelarutan (%) Ulangan Rata-rata SD 1 2 3 1% 43,74 40,46 33,22 39,14 53,83 1,20% 38,76 43,39 39,36 40,50 25,18 1,40% 46,43 48,8 51,42 48,88 24,96 1,60% 53,44 47,84 47,41 49,56 33,64 1,80% 55,41 58,98 53,02 55,80 29,99 2,00% 60,76 58,85 55,22 58,27 28,14 2,20% 62,55 67,04 62,54 64,04 25,95

## B.4. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tarik
Kuat Tarik (kg/ cm 3 ) Ulangan Rata-rata 1 2 3 1% 337,52 355,37 324,57 339,15 1,20% 270,61 323,12 327,13 306,95 1,40% 280,28 298,99 307,59 295,62 1,60% 249,18 207,51 195,36 217,35 1,80% 195,51 194,26 176,63 188,8 2,00% 137,87 155,39 155,93 149,73 2,20% 136,81 138,29 121,02 132,04

## B.5. Tabel Hasil Pengujian Persen Pemanjangan
Persen Pemanjangan (%) Ulangan Rata-rata 1 2 3 1% 2,49 2,57 2,62 2,56 1,20% 2,99 3,13 3,02 3,04 1,40% 4,72 4,75 4,5 4,65 1,60% 6,2 6,37 6,49 6,35 1,80% 8,05 8,21 8,17 8,14 2,00% 8.98 8,72 9,1 8,91 2,20% 11,95 11,87 12 11,94